268 RKCHERGHIiS SUR LK NICKEL 



resta non magnétique, même à la température de — 1 82" , 

 à laquelle il fut soumis'. 



M. E. Dumont qui a déterminé la perméabilité d'un 

 alliage contenant 35,7 pour 100 de nickel et 1,6 de 

 chrome, a trouvé qu'elle disparaît à une température plus 

 basse que ne l'indiquerait la formule relative aux aciers 

 au nickel non chromés. J'ai reconnu que l'effet est de 

 sens contraire lorsqu'on ajoute du chrome aux alliages 

 réversibles les moins riches en nickel. 



Changements de volume. 



Les changements de volume qu'éprouvent les aciers au 

 nickel sont de deux espèces bien distinctes. Les alliages 

 que leurs propriétés magnétiques ont fait désigner sous le 

 nom d'irréversibles éprouvent aussi, entre certaines limi- 

 tes, des changements d'une nature absolument différente 

 à température ascendante et à température descendante. 

 Les alliages de la deuxième catégorie se dilatent ou se 

 contractent en suivant toujours sensiblement le même 

 chemin, mais d'après des lois bien différentes de celles 

 qui régissent les mouvements des autres métaux ou 

 alliages. 



La dilatation de la plupart des alliages étudiés a été 

 mesurée à l'aide du comparateur bien connu du Bureau 

 international. J'ai fait, pour la plupart des règles, six 

 séries de mesures à des températures comprises entre 

 0° et 38°. On a déduit de ces mesures des formules à 

 deux termes qui seront données plus loin. 



^ Cette action du chrome, découverte dans les aciéries d'Imphy, 

 a conduit à établir un alliage extrêmement tenace, connu dans 

 l'industrie métallurgique sous la désignation NC4. 



